74 WE E VOGT: M.-N. KI. 
Zufolge den obigen Angaben beginnt — in Silikatschmelzen mit 60 bis 
70 °/, Melilith, bezw. ungefähr ebenso viel Olivin — die: Krystallisation 
des Sulfid früher als diejenige des betreffenden Silikatminerals, nicht nur 
wenn die Menge des Sulfids 5 5, 5, 4.5. 4 ?/y beträgt, sondern auch bei 
ca. 3.5 %,, wahrscheinlich auch bei rund 3 9/5, oder vielleicht bei noch 
etwas weniger wie 3 %, Sulfid. Andrerseits beginnt, wenn wir nur Silikat- 
Fig. 25 (004). Olivinschlacke von Bethlehem, Penn., Analyse Nr. 58, bestehend aus: 0.5 0/4 
Spinell, 1.2 9/9 Sulfid, ca. 40 9/9 Olivin, ca. 60 9/9 Glas. — Die kleinen Spinell-Oktaéder, 
hauptsächlich innerbalb der Olivinkrystalle, treten auf der Photographie nicht hervor. — Das 
Sulfid, in kleinen Krystallskeletten (auf der Photographie ziemlich schwarz) erscheinen inner- 
halb des Glases und der Randpartie der Olivinkrystalle. 
mineral (Melilith, bezw. Olivin) und Sulfid berücksichtigen, die Krystallisa- 
tion des betreffenden Silikatminerals erst, wenn die Sulfid-Menge nur 1, 
1.5 oder etwa 2, vielleicht sogar ein wenig mehr wie 2 °/, erreicht. Die 
Individualitionsgrenze mag somit bei 2 bis 3 %,, also rund bei etwa 2.5 0/, 
legen. — Diese Angabe ist freilich nicht genau, und sie mag zudem von 
der Zusammensetzung des betreffenden Silikatminerals (Melilith, bezw. Oli- 
vin, beide von ziemlich wechselnder Zusammensetzung) wie auch. von der 
Zusammensetzung des Sulfidminerals, CaS, (Ca, Mn)S, (Ca, MnJS, (Mn, c.)S 
und MnS, beeinflußt werden. 
Thermische Untersuchung. — In dem hiesigen chemischen Laboratorium 
habe ich, mit Assistance von stud. min. B. DiETRicHson, pyrometrische 
Schmelzversuche mit (Ca, Me);SisOjo (0.7 Ca : 0.3 Mg, = 46.9 9/9 SiO,, 
40.6 9/ CaO, 12.5 ?/j MgO) und mit demselben Silikat nebst 2.3 %, CaS 
ausgeführt. 
